362 
F. Rinne, Zur Deformation des Winkels P:M 
und hinsichtlich der gezogenen Folgerungen wichtige Umstände, 
deren Erörterung zu begrüßen ist. Doch empfiehlt sich, die grund- 
legende These der Additivität von P : M noch einer Probeleistung 
bezüglich etwaiger allgemeiner Gültigkeit zu unterwerfen durch 
Beantwortung der Frage, ob die Additivität bei wechselnden Tem- 
peraturen bestehen bleibt oder ob sie nur bei der (für das all- 
gemeine Wesen der Beziehung zwischen Winkelgröße und chemi- 
scher Zusammensetzung der Feldspate zufälligen) Zimmertemperatur 
zutrifft. 
Es zeigt sich, daß eine temperaturfeste Additivität für P : M 
nicht besteht. 
Die bislang thermogoniometrisch untersuchten Plagioklase Albit, 
Labradorit und Anorthit besitzen jeweils eine kennzeichnende be- 
sondere Form der Winkelkurve P : M. 
Die BECKENKAMp’schen Studien am Anorthit 1 ergaben, daß 
P : M des fast am Ende der Plagioklasreihe stehenden Mte.-Somma- 
Vorkommens bei der Temperaturerhöhung über 20° hinaus zunächst 
sich nur äußerst schwach ändert. Das nämliche zeigten meine 
entsprechenden Untersuchungen 2 3 * , durch welche dann weiterhin fest- 
gestellt wurde, daß der Bereich sehr geringer Deformation von 
P:M sich bis — 170° erstreckt, wobei sich ein sehr flach maxi- 
maler Wert um -J- 100° geltend macht, während andererseits über 
+ 200° hinaus sich ein deutlicher Abfall des Normalen wertes von 
(001) : (010) einstellt. Beträgt z. B. die Änderung von — 170° 
bis 200° (Differenz 370°) nur 1 Minute, so steigert sie sich 
von -j- 200° bis 600° (Differenz 400°) auf ca. 12 Minuten. 
Ein ganz anderes Diagramm führt der Albit vor, der gleich- 
falls von mir untersucht wurde. Seine Kurve für P : M hat von 
— 170° an einen erst langsamen, aber sehr deutlichen und sodann 
immer schnelleren Abfall. Vergleichsweise mit Anorthit beträgt 
die Änderung für das Intervall — 170° bis 205° 8-|' statt U, für 
das von -f- 205° bis + 594 ° 26' an Stelle von 12' bei Anorthit. 
W 7 ieder anders erscheint nach meinen Erfahrungen die Kurve 
für Labradorit; sie hat einen auffallend geradlinigen Verlauf in dem 
ganzen, von — 70° bis + 597° sich erstreckenden Beobachtungs- 
reiche 8 . 
Hinsichtlich der gesamten beobachteten Veränderung und des 
Mittels für je 100° ergibt sich für Anorthit im Intervall — 170° 
bis 605° (zusammen 775°) eine Abnahme des Normalen winkeis 
1 ,T. Beckenkamp, Über die Ausdehnung monosymmetrischer und 
asymmetrischer Kristalle durch die Wärme. Zeitschr. f. Krist. 1881. 5. 
p. 436. 
2 F. Rinne , Die Kristallwinkeländerung verwandter Stoffe beim 
Wechsel der Temperatur. Dies. Centralbl. 1914. p. 705. 
3 Alle diese Kurven habe ich neuerdings durch Herrn cand. Grossmann 
an frischem Material kontrollieren lassen und bestätigt gefunden. 
